= Big 
riconobbi che la resistenza diminuiva col riscaldamento. Questa prova preliminare 
mi decise ad intraprendere uno studio dettagliato su questo soggetto, ed è così che 
ebbero origine le ricerche, alla narrazione delle quali è consacrata la prima parte 
della presente Memoria. 
2. Il bismuto adoperato dai due fisici citati, non era in forma di laminette 
fuse aderenti ad un vetro, ma in forma di fili. Per ottenere questi fili essi adot- 
tarono lo stesso processo, già adoperato dal Matthiessen in una precedente ricerca (‘) 
per altri metalli, e cioè comprimevano fortemente il metallo, riscaldato alquanto, 
entro un cilindro cavo d’acciaio per mezzo d’un secondo cilindro che entrava nella 
cavità del primo, cosichè il metallo usciva in forma di filo per un forellino prati- 
cato nel fondo del primo cilindro. Un pezzo di questo filo era fissato fra due mor- 
setti in un bagno d'olio, la cui temperatura si elevava gradatamente sino a circa 100°, 
e ne era misurata alle diverse temperature la resistenza. 
I risultati delle misure fatte su tre pezzi d’un tal filo, sono rappresentati dalla 
formola: 
\= 100 —0, 35216 t+-0, 0005728 t? 
in cui t è la temperatura, e ) la conducibilità del bismuto, presa come 100 quella 
dell’argento. Inoltre il metallo adoperato da Matthiessen e von Bose, era ottenuto ri- 
ducendo il nitrato basico di bismuto, ed era assai puro. Quello adoperato da me 
era quale è fornito in commercio sotto il titolo di bismuto puro. 
Essi notarono poi, che il loro filo, coi successivi riscaldamenti aumentava di 
conducibilità, fenomeno del resto offerto da quasi tutti i metalli, ma che però tale 
aumento di conducibilità era notevolissimo in seguito al primo riscaldamento. Di 
più i risultati delle misure non erano abbastanza regolari che a patto di adoperare 
fili assai sottili, perciò i fili di bismuto adoperati furono alcuni di circa mezzo mil- 
limetro di diametro, altri anche più sottili. 
Queste ed altre irregolarità del bismuto sogliono spiegarsi con cambiamenti 
interni di struttura in questo metallo eminentemente cristallino. 
Oltre alle ben note singolari proprietà del bismuto, e cioè le proprietà termo- 
elettriche, le diamagnetiche , il possedere il massimo peso atomico, alle quali si 
possono ora aggiungere la produzione tanto intensa del fenomeno di Hall, e le 
grandi variazioni della sua resistenza elettrica per effetto del magnetismo, come si 
vedrà nella seconda parte della presente Memoria, questo metallo offre pure un’ano- 
malia in quanto alla sna resistenza elettrica. Infatti fu scoperto da Matteucci (*); 
che la resistenza del bismuto allo stato di fusione è assal minore che allo stato 
solido, ciò che fu confermato dal Matthiessen (*), mentre l'opposto accade in altri 
metalli, poichè difatti dalle ricerche di questo fisico risultò che il sodio ed il po- 
tassio aumentano alquanto di resistenza nell’atto della fusione, il primo brascamente 
alla temperatura di 96° alla quale fonde, il secondo gradatamente da 46°,8 a 569,8. 
3. Nel corso delle mie ricerche non mi sono limitato a preparare i pezzi di 
bismuto in una sola maniera. 
') Pogg. Ann. t. C p. 179. 
( 
(°) N. Cimento. t. I p. 38; Ann. de Ch. et Phys. 8me série t. 43 pag. 472. 
(°) Pogg. Ann. t. C p. 177. 
